(795) 
» On reconnaît d’abord qu’à l’état naturel le petit barreau de fer de Sainte- 
Catherine est beaucoup moins magnétique que le fer sensiblement pur. On 
l’a chauffé à 230° ; il a pris une couleur rose, mais les attractions magné- 
tiques dans la balance ont été les mêmes qu’à l’état naturel. Recuit pendant 
une heure au rouge clair, dans de Ja chaux, pour éviter une trop grande 
oxydation, puis refroidi lentement, le barreau s’est montré environ 20 fois 
plus magnétique qu’à l’état naturel, et aussi magnétique que le fer. Son 
poids s'était augmenté de 35, Enfin, chauffé au rouge et trempé dans l’eau, 
son magnétisme spécifique a très peu varié, et s’est maintenu le même 
aprés plusieurs recuits et trempes successives. 
» Afin d'étudier ce corps à des états plus ou moins éloignés de la satu- 
ration magnétique, on a encore soumis à l'expérience deux autres petits 
barreaux : 
Barreau n° 2, — Poids, 18r, 245; Barreau n° 3. — Poids, ogr, 272; 
longueur, 30"; largeur, 4"*; épaisseur, 37", longueur, 13"; largeur, 2"",25 ; épaisseur, 1°”, 2. 
Recuit au Recuit au 
Intensités, État naturel. rouge. Rapport. Intensités. État naturel. rouge. Rapport. 
mgr mgr 
0,1525 157 (?) 36 21 (P) » » » 
0, 3000 5 130 26 0,3020. 1,8 (?) &r _ 23.(?) 
0,5600 16 407 25,4 0,5600 5 123 24,6 
0,8100 30 749 24,9 o,814r 9,5 299 24,7 
» Le fer natif de Sainte-Catherine a été l’objet d’études très intéressantes, 
principalement de la part de M. Damour, qui l’a analysé, et de MM Dau- 
brée et Stan. Meunier, qui lui attribuent une origine météorique (‘). 
Parmi les propriétés très-curieuses de ce minéral, il convient de signaler 
ici Son état cristallin, et la proportion très considérable de nickel qui ac- 
compagne le fer, environ 34 pour 100. Les effets magnétiques remarquables 
qui se manifestent par le recuit paraissent tenir principalement à la pré- 
sence du nickel, et à une cristallisation effectuée à basse température. 
» Je me suis proposé de rechercher si du fer pur ou du nickel pur, cris- 
tallisés à froid, ne manifesteraient pas les mêmes phénomènes. 
» On a préparé à cet effet de petits cylindres de fer et de nickel, en 
déposant ces métaux sur un fil de platine, par l’électrolyse de dissolutions 
de fer ou de nickel. Le dépôt s’effectuait lentement et à la température 
ambiante; le métal était cristallisé. Les barreaux étaient étudiés dans la 
alance, puis recuits au rouge et étudiés de nouveau. Le fer, dans les con- 
Re RS ON d 
(1), Voir Comptes rendus, t. LXXXIV, p. 481 et 1507 ; t. LXXXV, p.84 ; t LXXXVI, 
P. 943... et 1433. 
